öhemíschb analyse yon Mineralien. 
593 
% 
Atom ver hältniss 
S . 
. 26-11 
8144 
— 
— 
3*20 (berechnet 3‘08) 
Sb .. 
. 80-39 
2533 I 
As .. 
. 0-08 
11 
i 2546 
. i 
1-00 
Bi . 
. 0-04 
2 1 
Cu . 
. 85-61 
5599 
J 5629 
.2-21 
Ag . 
. 0-32 
30 
Fe . 
. 5*58 
999 
. 2-68 
Zn . 
. 1-26 
193 
1198 
Ni . 
. 0-02 
0-47 
3 
Pb . 
. 0-06 
3 
Co . 
Gangart . 
. 0-06 
99-53 
Obige Atomverhältnisse entsprechen nicht der KRETSCHMER’schen 
allgemeinen empirischen Formel, was hauptsächlich dadurch verursacht 
sein mag, dass das Material trotz sorgfältiger Reinigung von fremden 
Substanzen nicht frei war. 
III. Krystallisierter Arsenopyrit. 
Fundort : Rozsnyó, «Szadlovszky»-Grube ; in derbem Tetraëdrit. einge¬ 
wachsen. 
Zur Analyse wurden nur die kleinsten Krystalle angewandt ; dieselben 
reinigte ich von angewachsenem Quarz, Tetraëdrit und Kupferkies mit gros¬ 
ser Sorgfalt einzeln, unter Lupe mittelst eines Federmessers. 
Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes der zuerst 
mit Alkohol, dann mit Aether gewaschenen und bei 110° C. getrockneten 
Krystallstückchen erfolgte mittelst der pyknometrischen Methode. Nach drei 
von einander unabhängig, mit 0*2658, 0*2618 und 0*2240 gr. Substanz 1 
bei 11*0° 0. ausgeführten Bestimmungen ist das spezifische Gewicht: 
6*23 i 
6*06 1 im Mittelwerte 6*14. 
6*14) 
Die qualitative Analyse ergab die Anwesenheit von S, 
As, Fe, ferner von wenig Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Ca und Si0 2 . 
Bei der quantitativen Analyse wurden wegen Mangel 
an genügender Menge Substanz sämmtliche Bestandteile aus einer (mit 
1 Die Substanz war in allen drei Fällen dieselbe. 
Annales Musei National is Hungarici. AITI. 
